73 
verfertigt. Vortreffliches Drechslerholz. Faschinenmaterial, 
geflochtene Peitschenstiele. 
Brennt vorzüglich gut und hell mit lebhafter, an¬ 
haltender Flamme, raucht sehr wenig, russt fast gar nicht. 
Kochwirkung gleicher Volumina (Rothbuchenholz = i) 
für Eschenstammholz 0*87 bis i*oi (Gr. L. u. Th. Hartig). 
Tafel 39. 
Aesculus Hippocastanum L. 
(Gerneine Rosskastanie.) 
Aussehen und Bau des Holzes. Die Rosskastanie ist 
ein feines, weisses Splintholz, an dem Jahresgrenzen, Mark¬ 
strahlen und zerstreute Pünktchen erst unter der Goupe 
deutlich hervortreten. 
Im Frühlingsholze sind die Gefässe zahlreich und zu 
radialen Reihen gruppirt. Ihre Wand ist wenig verdickt 
und trägt rundlich behöfte Tüpfel, mitunter auch eine feine 
Spirale, wie Ahorn (Moeller). Parenchym- und Holzfasern 
sind auf Querschnitten nicht sicher zu unterscheiden, beide 
haben geringe Wanddicke. Die Markstrahlen bestehen blos 
aus einer Zellenreihe. 
Dichte. Specifisches Grüngewicht 076 bis 1*04 (0*90), 
lufttrocken 0*52 bis 0-63 (0-575) (Karmarsch). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 37 bis 52% des 
Gewichtes (Nördlinger). 
Schwinden. Längenholz 0*08%, Querholz in der 
Richtung der Spiegel 1-84 bis 6%, in der Richtung der Jahres¬ 
ringe 6-5 bis 970/^ Querholz im Mittel 6*Jio/ 0 (Karmarsch); 
in der Richtung der Spiegel 2 bis 30/ o; in der Richtung 
der Jahresringe 6 bis 8% (Nördlinger). 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung o-o88° 0 , Ausdehnung in der 
Richtung der Spiegel 1-840,4, in der Richtung der Jahres¬ 
ringe 5•82% (Laves). 
8 
